1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLOSUNGEN. 81 
Krystallisation: zuerst Olivin (in vielen Fållen später |Glas mit ein wenig 
| teils Augit, teils ein Melilithmineral), Melilithu.Anorthit, 
| re 
No. | 128 129 136 137 142 144 110 III 
air ] CH | T | 
Acid,-grad | 1.53 1.52 1.36 1,33 1,21 1,18 1,05 0,98 
fy SO» . 48.9 49.0 40.9 44.4 42.9 43.3 43.4 39.7 
- Al,O, 10,0 10,1 7.8 89 10,0 9.9 29.3 24.1 
3 KEN 2247 13.4 8.4 24.4 26.4 27.7 15.5 30.3 
- MgO. Thee 19,1 2.7 11,4 12.3 18,0 8.3 3.2 
- (Fe,Mn)O 2.3 5.9 36.2 9.6 8.1 0,6 2.9 0.5 
Zusammensetzung von Schlacken, wo Zn-Spinell ausgeschieden ist. 
Freiberg Vigsnäs Oker 
No. 166 No. 167 No. 168 
SAO), 20—30 ca, 35 20—25 
417,0: 1.3—4.3 4—7 8—12 
Fe,0, 0.25—0.30 0.6 0.6—1 
FeO 40—50 40—45 37—45 
Zino: 1o—18 5—8 8—12 
MgO. 0.8—1.5 
etwas etwas 
CaO st es 3—4 
% Zn-Spinell . | ca. 0.5 1.7—1.8 3.5—3.7 
Die Schlacken enthalten ferner etwas 790, BaO, Alkali, Sulphid u. s. w 
Zufolge der Untersuchung von A. W. Stelzner! über die Freiberger 
Schlacken ist die Zusammensetzung des hier ausgeschiedenen Zinkspinells: 
(Zn,re)(Al,,Fe)O;- 10Zn : 7Fe und 
15A/, : 2Fe,, eine andere Analyse 32n : 2Fe und 442, : 1Fe,. — Hier- 
Eine Analyse giebt annahernd 
mit analog ist auch die Zusammensetzung der von mir untersuchten 
Zinkspinelle von Vigsnäs und Oker. — In allen diesen Schlacken ist 
die Krystallisationsfolge: zuerst (Zn,re)S; dann Zx-Spinell; später Zx- 
haltiger Fayalit und Magnetit. 
1 Zinkspinell-haltige Fayalitschlacken der Freiberger Hittenwerke. 
Geol, Pal. 1882, I. 
Neues Jahrb. f. Min, 
Vid.-Selsk. Skrifter, M.-N. Kl. 1903. No, 8 6 
